382 Heinrich Barou v. FouUon. . [16] 



Selten erscheinen die Zwillinge einzeln, öfter noch die Ä. Bei A 

 sind häufig zwei bei theilweisem Ineinandergreifen so verwachsen, dass 

 z. B. (111) des einen Zwillings gleichzeitig mit (HO) des zweiten spiegelt. 

 Bei B ist häufig (111) I und (111) II sehr vorwaltend ausgebildet, so 

 dass solche Zwillinge 4 — 5 Centimeter lang werden, bei einer Breite 

 von kaum 2 Millimeter und 1 Millimeter Dicke und selbst da sieht 

 man öfter zwei parallel aufeinander verwachsen, wovon der eine die 

 doppelte Breite des anderen besitzt. Am häufigsten ist die Verwachsung 

 bei B wie sie in Figur 9 dargestellt ist, aus der Vertieften (HO) I 

 wächst ein zweiter Zwilling heraus, was sich namentlich bei jenen, die 

 stark einspringende Winkel besitzen, fünfzig- und mehrmal wiederholt. 

 Neben dieser losen Verwachsung, wo gewissermassen jeder nächstfolgende, 

 für sich selbstständig entwickelte Zwilling den vorhergehenden nur 

 als Fusspunkt benützt, kommt auch die feste vor, die in einer fort- 

 schreitenden oscillatorischen Wiederholung der Flächen besteht. Mit 

 dieser Darstellung sind aber nur die häufigst wiederkehrenden Er- 

 scheinungen berührt — namentlich die aus Lösungen durch Reduction 

 erhaltenen Krystalle bieten eine ausserordentlich reiche Reihe von Ver- 

 zerrungen und Ausbildungserscheinungen. Da aber dieses Material 

 leicht zugänglich und wohl auch thatsächlich weit verbreitet ist, so 

 kann umsomehr von weiteren Mittheilungen hierüber, abgesehen werden. 



Auf Grundlage der bisherigen Beobachtungen lassen sich über die 

 allotropen Modificationen des Zinnes mehrfache Schlüsse ziehen. Krystallo- 

 graphisch sichergestellt ist erstens die tetragonale Modification, sie 

 wird immer ^) erhalten bei der Reduction des Zinnes aus Lösungen von 

 Zinnchlorür. Ebenso entsteht sie bei der Abkühlung des geschmolzenen 

 Zinns bei gewöhnlicher mittlerer Zimmertemperatur, wenigstens erschien 

 sie in zwei ganz unabhängigen Fällen unter ziemlich verschiedenen Be- 

 dingungen, allein vollständig sicher nachgewiesen. Es fragt sich, ob 

 nicht jene prismatischen Formen Brooke's, welche aus dem Schmelz- 

 flusse stammten, von Miller untersucht wurden und eine Ueberein- 

 stimmung mit den tetragonalen Krystallen ergaben, reines Zinn waren? 

 Es kann dies heute kaum mehr bezweifelt werden ^), nur ist ein Um- 

 stand hervorzuheben; alle von mir beobachteten tetragonalen Krystalle 

 zeigen eine entschiedene Abneigung gegen die Bildung von 110. Dieses 

 allein berechtigt wohl durchaus nicht, die Möglichkeit der Bildung von 

 Krystallen mit diesem weit vorwaltenden Prisma in Zweifel zu ziehen, 

 und wäre abzuwarten, ob nicht unter anderen Krystallisationsbedingungen 

 der Substanz die ihr sonst nicht geläufige Form aufgezwungen 

 werden kann. 



Unzweifelhaft gehören die von Stolba^) erhaltenen und kurz 

 beschriebenen Gebilde ebenfalls hieher; nach dem, was er über seine 



*) Die VermuthuDg Frank enhei m's, es seien diese Formen tesseral, be- 

 darf wolil keiner weiteren Widerlegung mehr. 



'') a. a. 0. Phil. Mag., S. 264. 



^) „Beobachtungen über die Krystallisation einiger Metalle." Journal f. prakt. 

 Chem., Bd. 96, 1865, S. 178 — 184. Aus „Lotos'- 1863 vom Verf. mitgetheilt. Darin 

 über Zinn S. 181^182. Wie man durch galvaniche Ausfüllung leicht Zinnkrystalle 

 erhalten kann, gab er später an „Schöne Zinnkrystalle". Ber. der königl. böhm. 

 Gesellsch. d. Wissensch. 1873, S. 333—334. 



